t, t... une extrémité du grand axe des ellipses touche la géné¬ 
ratrice b du tube T et que l’autre extrémité reste à une faible 
distance de la génératrice opposée b' du tube. Dans la série t', t', 
le désaxage est à droite. Le degré d’ouverture du robinet 
n® 5 permet de régler l’intensité du barbotage. 
Quand le traitement est terminé, ce dont on s’assure par une 
prise d’échantillon au robinet 2, on ferme 5 , ouvre 3 et la niasse 
est refoulée au dessus du filtre f, le robinet 6 étant préalablement 
ouvert pour ne pas défoncer le filtre. 
La masse de CaCO^ avec les impuretés reste sur le filtre, et la 
solution de carbonate magnésique est recueillie par 7. 
Cette solution portée à l’ébullition laisse se préci])iter le Mg-CO^, 
(en dégageant du CO.^) à l’état basique : MgCOg m Mg(OH).^ nHgO. 
I^e traitement se fait à 6 atmosphères ; le CO^ provient de bom- 
bonnes; la quantité de dolomie traitée est telle que l’eau remplis¬ 
sant l’appareil T soit saturée de Mg>‘C()3. Des manomètres m m' 
permettent de surveiller l’opération. 
c) Résultats et Remarques. 
1) La séparation des 2 bases (OaO et MgO) est complète par ce 
})rocédé et le MgOOj obtenu est chimiquement pur. 
2) La solubilité du MgC03 est beaucoup plus grande en solution 
carbonique que ne l’indiquent les traités spéciaux:. 
A la pression atmosphérique, i kg du MgCOa s© dissout dans 
100 kg. d’eau et à 5/6 atmosph. dans 4 ^ kg. d’eau. Nous attribuons 
cette grande solubilité au fait que le MgCOg est à l’état naissant 
quand il se solubilise. 
3 ) Si on abandonne une partie de la solution, le MgCO;j se préci¬ 
pite à l’état cristallin ; si on analyse alors le CO2 total contenu 
dans le restant de la solution, on tronve qu’il est en quantité telle 
([ii’en le portant entièrement sur la MgO celui-ci se trouve proba¬ 
blement en solution à l’état de MgO. 2 CO^. 
4 ) Abandonnée en vase ouvert à l’air, la solution perd du CO2, 
s’évapore, et il se forme une couche cristalline superficielle, telle 
une couche de glace. Si on laisse la solution en vase fermé tel 
P, le MgCOg précipite ti-ès lentement ; le volume libre du vase se 
remplit de CO^; le dégagement de celui-ci se produit alors le long- 
dès parois du vase et il se forme de beaux cristaux isolés. Si l’on 
